## PEMANFAATAN LIMBAH LATEKS KARET ALAM DENGAN PENGISI BUBUK PELEPAH PISANG SEBAGAI ADSORBEN MINYAK
Ismail Fahmi Hasibuan, Edward Tandy, Hamidah Harahap Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,
Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155, Indonesia
Email: fahmi_i@ymail.com

## Abstrak
Pemanfaatan  limbah  lateks  karet  alam  dengan  pengisi  bubuk  pelepah  pisang  untuk  dijadikan  produk  yang  lebih berguna  yaitu  dijadikan  adsorben  minyak.  Proses  pembuatan  adsorben  diawali  dengan  mengeringkan  pelepah pisang  dan  menghaluskannya  hingga  berukuran  100  mesh.  Kemudian  bubuk  pelepah  pisang  dicampur  dengan limbah  lateks  dengan  variasi  10  dan  20%  (b/b).  Adapun  analisis  kemampuan  daya  adsorpsi    adsorben  dengan menggunakan persamaan isoterm Langmuir dan persamaan isoterm Freundlich. Penelitian dilakukan dengan proses batch  dan  mengguakan  minyak  pelumas  sebagai  adsorbatnya.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  penambahan bubuk  pelepah  pisang  sebagai  pengisi  adsorben  limbah  lateks  meningkatkan  kemampuan  daya  adsorpsi adsorbenminyak.  Kesimpulan  dari  analisa  karakteristik  adsroben  menunjukkan  peningkatan  jumlah  bubuk  pelepah pisang dapat  meninggkatkan  daya  adsorpsi  adsorben.
Kata Kunci: limbah  lateks karet alam, bubuk  pelepah  pisang, adsorben minyak, kemampuan adsorpsi

## Abstract
The use of waste of natural rubber latex with banana sheats powder filler to serve as a more useful product that is used as adsorbent of oil. The process begins with drying the adsorbent manufacture banana and polished up to 100 mesh size. Then the banana powder mixed with waste latex with variations of 10 and 20% (w / w). The analysis of the ability  of  the  adsorbent  adsorption  isotherms  using  the  Langmuir  equation  and  Freundlich  isotherm  equation. Research  carried  out  by  the  batch  process  and  the  use  of  lubricating  oil  as  the  adsorbate.  The  results  obtained showed the addition  of  banana  powder  as  filler  waste  adsorbent adsorption of latex  increases  the  ability of  the oil adsorbent.  The  conclusion  of  the  analysis  showed  an  increase  in  the  number  of  characteristics  adsroben  banana powder can enhance the adsorption of adsorbent.
Keywords : natural rubber latex waste, banana sheaths powder, adsorbent oil, adsorption ability

## Pendahuluan
Limbah  seperti tumpahan  minyak  merupakan salah satu  bentuk  polusi  yang  dapat  merusak  lingkungan . Dampak  dari  tumpahan  minyak  ini  dapat  merusak ekosistem  lingkungan  terutama  ekosistem  di  perairan. Tumpahan  minyak  di  perairan  dapat  menghalangi masuknya  oksigen  terlarut  ke  dalam  air.Beberapa teknik  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  tumpahan minyak diantaranya dengan menggunakan adsorben [1].
Adsorben  merupakan  zat  padat  yang  dapat menyerap  komponen  tertentu  dari  suatu  fase  fluida. Kemampuan  adsorben  dalam  menyerap  komponen dipengaruhi  oleh  pori-pori  yang  terdapat  pada  suatu bahan.  Pemisahan  terjadi  karena  perbedaan  bobot molekul  atau  karena  perbedaan  polaritas  yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainnya. Adsorben  yang  digunakan  secara  komersial  dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok polar dan non polar [4].
Limbah lateks karet alam  merupakan limbah lateks yang  dihasilkan  dari  pengolahan  industri  karet  alam. Limbah  lateks  karet  alam  terbentuk  ketika  lateks  pada
proses  pra-vulkanisasi  mengalami ovecured .  Dampak dari  limbah  lateks  karet  alam  ini  dapat  mengakibatkan bau  yang  tidak  sedap  dan  kerusakan  tanah  yang disebabkan  lamanya  waktu  degradasi  limbah  lateks  di lingkungan.  Cara  untuk  menanggulangi  limbah  lateks karet  alam  ini  adalah  memanfaatkannya  sebagai adsorben minyak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Ismail  Hanafi  “ A  Novel  and  Reactive Oil  Adsorben  from  Various  Rubber  Wastes ”  dimana limbah  karet  dapat  dijadikan  adsorben  minyak  yang mampu  membersihkan  tumpahan  minyak  di  tanah  dan dapat  menjerap  5  kali  beratnya  di  air  [7].  Kemudian partikel karet ban bekas memiliki kemampuan adsorpsi sebesar 0,84 g.g -1 untuk minyak pelumas dan 0,87 g.g -1 untuk  minyak  jelantah [8].
Menurut  salah  satu  produk  Enterch  mengatakan bahwa cellusorb yang terbuat dari 100% selulosa dapat menjerap  minyak  di  dalam  air. Cellusorb ini  sangat cocok  digunakan  untuk  semua  jenis  hidrokarbon. Adsorben  ini  dapat  menjerap  minyak  di  dalam  air hingga  19  kali  bobotnya  [5].  Dalam  penelitian  ini cellusorb  yang  digunakan  adalah  pelepah  pisang. Pelepah  pisang  memiliki  kandungan  selulosa  63%  dan
pemanfaatannya  dari  pelepah  pisang  ini  belum maksimal [11].
Atas  dasar  inilah,  peneliti  ingin  memanfaatkan limbah  lateks  karet  alam  yang  telah overcured dan menggunakan  bubuk  pelepah  pisang  sebagai  pengisi. Diharapkan  penambahan  bubuk  pelepah  pisang  ini dapat meningkatkan kemampuan daya adsorpsi limbah lateks karet alam untuk  dijadikan  adsorben  minyak.

## Teori
Tumpahan Minyak
Tumpahan  minyak  atau Oil  spill adalah  perilisan sebuah  cairan minyak hidrokarbon  ke  dalam lingkungan  akibat  kegiatan  manusia,  dan  merupakan bentuk  polusi.  Pembersihan  dan  pemulihan  dari tumpahan  minyak  sangat  sulit  dan  tergantung  pada banyak  faktor,  termasuk  jenis  minyak  yang  tumpah, suhu air, dan jenis garis pantai dan pantai yang terlibat. Beberapa  teknik  penanggulangan  tumpahan  minyak diantaranya in-situ burning , penyisihan secara mekanis, bioremediasi,  penggunaan  sorbent,  penggunaan  bahan kimia dispersan, dan washing oil [1].
Lateks Karet Alam
Lateks karet alam merupakan suatu cairan berwarna putih  sampai  kekuningan  yang  diperoleh  dengan  cara penyadapan.  Pada  tumbuhan,  lateks  diproduksi  oleh sel-sel  yang  membentuk  suatu  pembuluh  tersendiri yang  disebut  pembuluh  lateks.  Lateks  terdiri  atas partikel karet dan bahan bukan karet (non-rubber) yang terdispersi  di  dalam  air.  Lateks  juga  merupakan  suatu larutan  koloid  dengan  partikel  karet  dan  bukan  karet yang  tersuspensi  di  dalam  suatu  media  yang mengandung berbagai macam zat [13].
Karet  alam  mengandung  seratus  persen  cis-1,4- poliisoprena,  yang terdiri dari rantai polimer lurus dan panjang dengan gugus isoprenik yang berulang, seperti yang  diilustrasikan  oleh  gambar 1  berikut [10].
[ CH 2 C CH 3 CH 2 CH ] n

## Gambar 1. Monomer dari cis-1,4-poliisoprena
Sebelum  lateks  digunakan  untuk  menghasilkan produk perlu dilakukan sambung-silang terlebih dahulu. Tujuan  penyambung-silangan  lateks  adalah  untuk menentukan kekuatan film lateks yang dihasilkan  agar mencapai spesifikasi yang diinginkan. Proses penyambung–silangan  bagi  lateks  dilakukan  dengan mencampurkan  bahan  tambahan  tertentu  kedalam lateks. Bahan tambahan didalam campuran lateks pada mulanya memiliki ukuran butiran yang lebih besar dari ukuran partikel lateks itu sendiri. Jadi bahan tambahan ini  perlu  disediakan  dalam  bentuk  dispersi  supaya dapat  disebarkan  dengan  baik  dalam  partikel  lateks. Berdasarkan  fungsinya,  maka  bahan  tambahan  atau
bahan pembantu proses dapat dikelompokkan menjadi : bahan pelunak ( plasticizer ), bahan penstabil ( stabilizer ), bahan  pelumas  ( lubricant ),  bahan  pengisi  ( filler ), pewarna ( colorant ), dsb [12].

## Adsorben
Adsorben  merupakan  zat  padat  yang  dapat  menyerap komponen  tertentu  dari  suatu  fase  fluida.  Kebanyakan adsorben adalah bahan- bahan yang sangat berpori dan adsorpsi  berlangsung  terutama  pada  dinding  pori-  pori atau  pada  letak-letak  tertentu  di  dalam  partikel  itu. Oleh  karena  pori-pori biasanya  sangat  kecil  maka  luas permukaan    dalam  menjadi  beberapa    orde  besaran lebih besar daripada permukaan luar dan bisa mencapai 2000  m/g.  Pemisahan  terjadi  karena  perbedaan  bobot molekul  atau  karena  perbedaan  polaritas  yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainnya. Adsorben  yang  digunakan  secara  komersial  dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok polar  dan non  polar [4].

## Adsorpsi
Adsorpsi  adalah  suatu  proses  pemisahan  dimana komponen  dari  suatu  fase  fluida  berpindah  ke permukaan  zat  padat  yang  menyerap  (adsorben). Biasanya partikel-partikel kecil zat penyerap dilepaskan  pada  adsorpsi    kimia  yang  merupakan ikatan  kuat  antara  penjerap  dan  zat  yang  dijerap sehingga  tidak  mungkin  terjadi  proses  yang  bolak- balik[4]. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi adalah sebagai berikut:
1. Agitation (Pengadukan) Tingkat adsorbsi dikontrol baik oleh difusi film  maupun difusi pori, tergantung  pada tingkat pengadukan pada sistem.
2. Karakteristik  Adsorban  (Karbon  Aktif)  Ukuran partikel dan luas permukaan merupakan karakteristik  penting  karbon  aktif  sesuai  dengan fungsinya  sebagai  adsorban.  Ukuran  partikel karbon  mempengaruhi  tingkat  adsorbsi;  tingkat adsorbsi  naik  dengan  adanya  penurunan  ukuran partikel.  Oleh  karena  itu  adsorbsi  menggunakan karbon  PAC  ( Powdered  Acivated  Carbon )  lebih cepat  dibandingkan  dengan  menggunakan  karbon GAC  ( Granular  Acivated  Carbon ).  Kapasitas total  adsorbsi  karbon  tergantung  pada  luas permukaannya.  Ukuran  partikel  karbon  tidak mempengaruhi luas permukaanya. Oleh sebab itu GAC atau PAC dengan berat yang sama memiliki kapasitas adsorbsi yang sama.
3. Kelarutan  Adsorbat  Senyawa  terlarut  memiliki gaya tarik-menarik yang kuat terhadap pelarutnya sehingga  lebih  sulit  diadsorbsi  dibandingkan senyawa tidak larut.
4. Ukuran  Molekul  Adsorbat  tingkat  adsorbsi  pada alifatik,  aldehid,  atau  alkohol  biasanya  naik diikuti  dengan  kenaikan  ukuran  molekul.  Hal  ini dapat  dijelaskan  dengan  kenyataan  bahwa  gaya
tarik  antara  karbon  dan  molekul  akan  semakin besar  ketika  ukuran  molekul  semakin  mendekati ukuran  pori  karbon.  Tingkat  adsorbsi  tertinggi terjadi  jika  pori  karbon  cukup  besar  untuk dilewati  oleh  molekul.
5. pH Asam  organik  lebih  mudah  teradsorbsi  pada pH rendah,  sedangkan  adsorbsi  basa  organik efektif pada pH tinggi.
6. Temperatur  tingkat  adsorbsi  naik  diikuti  dengan kenaikan  temperatur  dan  turun  diikuti  dengan penurunan temperatur  [4].
Pada  adsorpsi  kimia,  molekul-molekul  yang teradsorpsi  pada  permukaan  adsorben  bereaksi  secara kimia.  Hal  ini  disebabkan  pada  adsorpsi  kimia  terjadi pemutusan  dan  pembentukan  ikatan.  Ikatan  antara adsorben  dengan  adsorbat  dapat  cukup  kuat  sehingga spesies  aslinya  tidak  dapat  ditemukan  kembali. Adsorpsi ini bersifat irreversibel dan diperlukan energi yang  banyak  untuk  melepaskan  kembali  adsorbat (dalam  proses  adsorpsi).  Pada  umumnya,  dalam adsorpsi  kimia  jumlah  (kapasitas)  adsorpsi  bertambah besar dengan naiknya temperatur. Zat yang teradsorpsi membentuk  satu  lapisan  monomolekuler  dan  relatif lambat  tercapai  kesetimbangan  karena  dalam  adsorpsi kimia  melibatkan  energi  aktivasi.  Secara  kualitatif perilaku adsorpsi dapat juga dipandang dari sifat polar ataupun  nonpolar  antara  zat  padat  (adsorben)  dengan komponen  larutan  (adsorbat).  Adsorben  polar  akan cenderung mengadsorpsi kuat adsorbat polar dan lemah terhadap  adsorbat  nonpolar,  demikian  juga  sebaliknya. Adsorben  polar  akan  mengadsorpsi  kuat  zat  terlarut polar  dari  pelarut  nonpolar  karena  kelarutannya  yang rendah dan mengadsorpsi yang lemah dari pelarut polar karena  kelarutannya  yang  tinggi,  demikian  juga sebaliknya [10].
Isoterm Adsorpsi
Isoterm adsorpsi adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben antara fasa teradsorpsi  pada  permukaan  adsorben  dengan  fasa cairansaat  kesetimbangan  pada  temperatur  tertentu. Pada  penelitian  ini  digunakan  persamaan  isoterm Freundlich dan  isoterm Langmuir .  Adapun  data kuantitatif  yang  didapat  dari  penelitan  berupa  daya jerap  minyak  per  gram  adsorben  (q)  dan  konsentrasi minyak  akhir  pada  air  (c)  selama  waktu  kontak maksimum  ditentukan  dengan  persamaan  isotherm adsorpsi Freundlich dan  persamaan  isotherm  adsorpsi Langmuir untuk  mengetahui  karakteristik  adsorpsi minyak  oleh  adsorben  sedangkan  daya  adsorpsi maksimum  dari  adsorben  dengan  membuat  kurva berdasarkan  karakteristik  yang  diperoleh.
Persamaan  Isotherm Freundlich :
atau (1)
dimana: q =  daya jerap (g adsorbat/ g adsorben)
c =  konsentrasi adsorbat dalam fluida (air) (g
adsorbat/ dm 3 fluida)
n  dan  K  (dm 3 fluida/  g  adsorben)  adalah konstanta  dan  didapat  dari  percobaan
Persamaan  Isotherm Langmuir :
atau (2)
dimana: qo =  daya  jerap maksimum (g adsorbat/ g adsorben)
q   =  daya jerap (g adsorbat/ g adsorben)
c   =  konsentrasi adsorbat dalam fluida (air) (g adsorbat/ dm 3 fluida) K (g adsorbat/ dm 3 fluida) adalah konstanta dan didapat dari percobaan [9].

## Metodologi Penelitian
Pembuatan  Adsorben  Minyak  dari  Limbah  Lateks  dan Pengisi  Bubuk  Pelepah  Pisang
Pada  penelitian  ini,  adsorben  dibuat  dengan menggunakan  limbah  lateks  yang  telah overcured , kemudian  diisi  dengan  bubuk  pelepah  pisang  10  dan 20%  (g/g)  kemudian  dikeringkan  dalam  oven  pada suhu  110 o C  selama  5  jam.  Setelah  kering,  limbah lateks  dengan pengisi bubuk pelepah pisang diperkecil hingga  diameter  1-3  mm.  Adsorben  disimpan  dalam wadah tertutup.
Analisa Daya Adsorpsi Minyak oleh Adsorben Minyak
Sebanyak  2  g  adsorben  dimasukkkan  ke  dalam beaker  glass  yang  berisi  100  ml  minyak  pelumas. Adsorpsi  dihentikan  dengan  variasi  waktu  15,  30,45, 60,75,  90,  105  dan  120  menit.  Adsorben  disaring  dan dicatat  berat  akhirnya,  kemudian  dicari  daya  adsorpsi tiap variasi waktu.
Daya adsorpsi dapat dicari dengan rumus :
(3)
dimana :  q   =  Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben)
W o = Berat adsorben mula – mula (g)
W   = Berat adsorben akhir (g)
Penentuan  Waktu  Optimal  Adsorpsi  Minyak  Pelumas dalam  Air  oleh  Adsorben  Limbah  Lateks  dengan Pengisi Bubuk Pelepah Pisang
Sebanyak  6  g  minyak  pelumas  dimasukkan  dalam beaker glass berisi 100 ml air. Kemudian dimasukkan 4 g  adsorben  minyak  dan  diaduk  dengan magnetic stirrer dengan  kecepatan  170 rpm .  Agitasi  dihentikan pada  waktu  2,  5,  15,  30  dan  60  menit.  Adsorben disaring  dan  dicatat  berat  akhirnya.  Filtrat  minyak-air dianalisa  kadar  minyaknya  dengan  heksana  (US  EPA Method  10056).  Kemudian  dihitung  daya  adsorpsi adsorben  dengan  rumus  berikut:
(4)
dimana : q   =  Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) W  =  Berat adsorben (g) c o =  Konsentrasi awal minyak pelumas dalam air (g minyak/ L larutan)
c   = Konsentrasi akhir minyak pelumas dalam air (g minyak/ L larutan)
V  = Volume Larutan (ml)
Analisa  Karakteristik    Adsorpsi  Minyak  Pelumas dalam  Air dengan  Adsorben  Minyak
Sebanyak  4  g  adsorben  dimasukkan  ke  dalam beaker glass yang berisi 100 ml air dengan variasi berat minyak  2,  4,  6,  8  dan  10  g.  Diaduk  dengan magnetic stirrer dengan  kecepatan  170 rpm .  Pengadukan dihentikan  pada  waktu  kontak  optimal.  Adsorben disaring  dan  dicatat  berat  akhirnya.  Filtrat  minyak-air dianalisa  kadar  minyaknya  dengan  heksana  (US  EPA Method  10056).  Kemudian  dihitung  daya  adsorpsi adsorben  dengan  persamaan (4).

## Hasil
Analisa Daya Adsorpsi Minyak oleh Adsorben Minyak
Pada penelitian ini, 2 g adsorben minyak digunakan untuk  mengadsorpsi  minyak  dalam  waktu  15  –120 menit  dan  dihitung  daya  adsorpsi  minyak  pelumas dengan  selang  waktu  15  menit.  Kurva  hubungan  daya adsorpsi    minyak  oleh  adsorben  yang    berpengisi bubuk  pelepah  pisang  10%  (Adsorben  A)  dan  20% (Adsorben B)  terhadap  waktu  kontak  disajikan pada Gambar  2.
Gambar  2.  Kurva  Hubungan  Daya  Adsorpsi  Minyak Pelumas  oleh  Adsorben  Minyak  terhadap  Waktu Kontak(T = 30 o C; 2 gram adsorben; tanpa pengadukan)
Pada Gambar 2 dapat dilihat daya adsorpsi  minyak oleh  adsorben  minyak  terus  meningkat  dengan bertambahnya waktu kontak. Hal ini disebabkan karena sifat oleofilik dari  adsorben  sehingga  daya  adorpsi semakin  meningkat.  Daya  adsorpsi  minyak  oleh adsorben  minyak  mulai  konstan  pada  menit  ke-90,dan
didapat  daya  adsorpsi  minyak  maksimum  pada  menit ke-105  sebesar  1,305  g  minyak/  g  adsorben  untuk adsorben  A  dan  1,43  g  minyak/  g  adsorben  untuk adsorben  B.  Dari  grafik  juga  dapat  dilihat  bahwa semakin  besar    jumlah  pengisi  bubuk  pelepah  pisang maka  daya  adsorpsi  adsorben  semakin  meningkat.  Hal ini  disebabkan    kandungan  selulosa  pada  bubuk pelepah  pisang  bersifat oleofilik [4].
Penentuan  waktu  Optimal  Adsorpsi  Minyak  Pelumas dalam Air oleh Adsorben Minyak
Sebanyak  4  gram  adsorben  minyak  digunakan untuk  mengadsorpsi  6  g  minyak  pelumas  dari  100  ml air  (56,2343  g/L)  dengan  konsentrasi  selama  waktu tertentu dengan pengadukan 170 rpm. Kurva hubungan daya  adsorpsi    minyak  oleh  adsorben  yang  berpengisi bubuk  pelepah  pisang  10%  (Adsorben  A)  dan  20% (Adsorben  B)  terhadap  waktu  kontak  disajikan  pada Gambar 3.
Gambar  3.  Kurva  Hubungan  Daya  Adsorpsi  Minyak Pelumas dalam Air oleh Adsorben Minyak terhadap Waktu Kontak (T = 30 o C; c o = 56,2343 g minyak/ L ; 4 g adsorben; 170 rpm )
Pada  adsorpsi  minyak  pelumas  dalam  air  ini, diinginkan  adsorben  minyak  harus  memiliki  sifat oleofilik dan hidrofobik sehingga  bisa  menjerap minyak  dari  air [6].
Dari  Gambar  3  dapat  dilihat  daya  adsorpsi  minyak pelumas    dalam  air  oleh  adsorben  berlangsung  cepat pada  awal  adsorpsi,  kemudian  mulai  konstan  pada menit  ke-15  dan  daya  adsorpsi  maksimum  minyak pelumas  dari  air  oleh  adsorben  minyak  terjadi  pada menit  ke-30.  Hal  ini  terjadi  karena  adsorpsi  minyak pelumas  dari  air  oleh  adsorben  minyak    merupakan peristiwa  kesetimbangan.  Waktu  optimal  adsorpsi minyak  pelumas  dalam  air  oleh  adsorben  minyak adalah 30 menit.
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 30 60 90 120 150 q (g m in y a k / g a d so rb en ) Waktu Kontak (menit) Adsorben A Adsorben B 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0 10  20  30  40  50  60  70 q (g m in y a k / g a d so rb en ) Waktu Kontak (menit) Adsorben A Adsorben B

## Analisa Karakteristik Adsorpsi Minyak Pelumas dalam
Air dengan Adsorben Minyak
Untuk  mengetahui  karakteristik  adsorpsi  minyak oleh adsorben dilakukan dengan mengamati jerapannya terhadap  minyak  dari  air  pada  konsentrasi  yang bervariasi  dari  19,5633  g/L  sampai  89,9598  g/L  dan pada suhu isoterm sekitar 30 o C. Dari  hasil  penjerapan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan persamaan  isoterm  adsorpsi Freundlich dan  isoterm adsorpsi Langmuir untuk  mengetahui  karakteristik adsorpsi  dan  juga  daya  adsorpsi  maksimumnya. Berikut  adalah    kurva  linearitas Freundlich dan Langmuir pada  Gambar  5, 6, 7 dan 8.
Gambar  4.  Kurva  Linearitas Freundlich :  Hubungan antara  Log  c  terhadap  Log  q  pada  Adsorpsi  Minyak Pelumas dalam Air oleh Adsorben Minyak A (T = 30 o C; 4 g adsorben; 170 rpm )
Gambar  5.  Kurva  Linearitas Freundlich :  Hubungan antara  Log  c  terhadap  Log  q  pada  Adsorpsi  Minyak Pelumas dalam Air oleh Adsorben Minyak B (T = 30 o C; 4 g adsorben; 170 rpm )
Gambar  6.  Kurva  Linearitas Langmuir :  Hubungan Antara  c  terhadap  c/q  pada  Adsorpsi  MinyakPelumas dalam  Air  oleh  Adsorben  Minyak  A  (T  =  30 o C;  4  g adsorben; 170 rpm )
Gambar  7.  Kurva  Linearitas Langmuir :  Hubungan Antara  c  terhadap  c/q  pada  Adsorpsi  Minyak  Pelumas dari  Air  oleh  Adsorben  Minyak  B  (T  =  30 o C;  4  g adsorben; 170 rpm )
Berdasarkan nilai  R 2 , persamaan isoterm Langmuir lebih  cocok  untuk  adsorpsi  minyak  pelumas  dari  air oleh  adsorben  minyak.  Nilai  R 2 untuk  isoterm Langmuir sebesar  0,99  untuk  adsorben  A  dan  0,995 untuk adsorben B sedangkan untuk isoterm Freundlich adalah  0,741  untuk  adsorben  A  dan  0,492  untuk adsorben  B.  Ini  disebabkan  minyak  yang  digunakan adalah  minyak  pelumas  yang  terdiri  dari  senyawa- senyawa  yang  berantai  panjang  dan  mempunyai  berat molekul yang besar. Sehingga adsorpsi minyak dari air oleh  adsorben  yang  mengikuti  persamaan  isoterm Langmuir yang mana adsorbat hanya teradsorpsi secara unimolekular ke permukaan adsorben.
Kurva  isoterm  adsorpsi Langmuir ,  selanjutnya dapat  dipakai  untuk  menentukan  daya  adsorpsi maksimum  (q o )  yaitu  berdasarkan  nilai  dari slope (kemiringan  garis)  pada  persamaan  Y  =  0,906X  + 0,855,  yaitu  1/q o .  Dengan  mensubstitusi  1/q o =  0,906 maka diperoleh nilai q o = 1,1038 g minyak/ g adsorben. Kemampuan  adsorpsi  maksimum  minyak  dari  air  oleh adsorben minyak diperoleh sebesar 1,1038 g minyak/ g adsorben.
y = 0.1811x - 0.1362
R² = 0.7418 -0.4 -0.2 0 0.2 -1 0 1 2 L og q Log c y = 0.1405x - 0.0767 R² = 0.4926 -0.4 -0.2 0 0.2 -1 0 1 2 L og q Log c
y = 0.8382x - 0.2802 R² = 0.9939 -10 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 c/q (g a d so rb en / L la ru ta n ) c (g minyak/ L larutan) y = 0.7465x + 0.5755 R² = 0.9953 0 10 20 30 40 0 20 40 60 c/q (g a d so rb en / L la ru ta n ) c (g minyak/ L larutan)

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah penambahan bubuk pelepah pisang dapat meningkatkan  kemampuan  adsorpsi  adsorben  minyak dari  limbah  lateks  dengan  pengisi  bubuk  pelepah pisang. Pada penelitian ini diperoleh kemampuan daya adsorpsi  adsorben  dalam  minyak  pelumas  dari  limbah lateks  dengan  pengisi  bubuk  pelepah  pisang  sebesar 1,305  g.g -1 untuk  adsorben    dengan  pengisi  bubuk pelepah pisang 10% dan 1,43 g.g -1 untuk pengisi bubuk pelepah    pisang    20%.  Untuk  minyak  pelumas  dalam air  diperoleh  kemampuan  adsorpsi  adsorben  sebesar 1,1933  g.g -1 untuk  adsorben  dengan  pengisi  bubuk pelepah  pisang  10%  dan  1,3405  g.g -1 untuk  adsorben dengan  pengisi  bubuk  pelepah  pisang  20%.  Analisa karakteristik  adsorpsi  minyak  pelumas  oleh  adsorben ini  lebih  menyerupai  persamaan  isoterm Langmuir karena  bersifat  unimolekular.  Sehingga  limbah  lateks dengan pengisi bubuk pelepah pisang dapat dimanfaatkan  menjadi  adsorben  minyak  dengan kemampuan  adsorpsi  minyak  yang  cukup  besar.

## Daftar Pustaka
[1] Afif, Resume  dan  Analisa  Terjadinya  Oil  Spill. http:// gatotkacablog.com, 2010.
[2]  Aronu,  U.  E,  “Absorption  Mats  for  Oil Decontamination”. Master of  Science Thesis, Univ. College  of  Borås, Sweden,  2007.
[3] Baharin.,Yan  P.  Meng,  Marzio  Ahmad,  Yusof Mohd  dan  Arif.  N.  Zainal, Addition  of  over cured  latex  to  compounded  uncompounded and prevulcanised  HA  latex . Natural  Rubber Curing Development In Product Manufacture and Applications : A report of proceeding of the International Rubber Technology
Conference. RRIM, 1993.
[4]   Carolina Panggabean, Proses Adsorpsi , 2012.
[5]   Enretech, cellusorb NR025, 2012.
[6]  Geankoplis,  Christie  J. Transport  Processes  and Separation Process Principles , Fourth Edition. Prentice Hall, 2003
[7]  Ismai.  H, OilZob:  A  Novel  and  Reactive  Oil
Adsorbent  from  Various  Rubber  Wastes . Universitas Sains Malaysia,  2005.
[8] Kania. D, Soewondo, Prayatni dan Valdes, Julio R .
Pemisahan  Minyak  Pelumas  Dan  Minyak Jelantah  Dari  Air  Melalui  Absorpsi  Pada
Partikel  Karet  Ban ITB, 2010.
[9] Mc Cabe, Warren L. Unit Operation  of Chemical Engineering, Mc Graw-Hill  Book  Inc, 1999.
[10]  Morton,  M.  Rubber  Technology,  Third  Edition. Van  Nostard  Reinhold.  New York, 1987
[11]  Noviati,  Rizka, Perbandingan  Daya  Absorbsi  Ion Cr 3+ Pada  Serbuk  Gergaji  Kayu  Albizia Dengan  Zeolit  Ditinjau  Dari  Teori  HSAB . FMIPA.  Universitas  Brawijaya,  Malang, 2011.
[12]  Surya. I, Buku  Ajar Teknologi  Karet , Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2006.
[13]  Triwijoso,  Sri  Utami. Pengetahuan  Umum Tentang  Karet  Hevea .  Dalam  Kumpulan Makalah :  In  House  Training,  Pengolahan Lateks Pekat dan Karet Mentah. No : 1. Balai Penelitian  Teknologi    Karet    Bogor,  Bogor, 1995.